— 1390 — 
соотношешя: увеличеше содержашя ортоклаза въ смфси сопровождалось 
пониженшемъ температуры распада карбоната кальшя. Въ см$си, заклю- 
чающей 4°) известковаго шпата и 96%, ортоклаза, температура распада, 
кальцита спустилась также до 850°. При содержани кальцита, меньшемъ, 
нежели 4%] , на, термической кривой распадъ карбоната, уже не отм$чался. 
Такимъ образомъ, низший предБлъ содержашя кальцита въ смЪси съ 
ортоклазомъ, каковой предфлъ еще регистрируется нашимъ приборомъ, 
опредфляется только 4%; между тбмъ какъ въ см5си съ кварцемъ, какъ 
указывалось выше, граница, эта опускается до ТИ, 
Примфненныя постороныя тфла — кварцъ и ортоклазъ — отличаются 
по своему удфльному вфсу. Въ смБси съ ортоклазомъ при одинаковомъ 
вфсовомъ процентномъ отношении кальцитъ болЪе разсфянъ, нежели въ см5си 
съ кварцемъ. Въ платиновомъ тиглф, наполненномъ такъ, какъ это дфлалось 
для налихъ опытовъ, кварцемъ содержится послФдняго больше, нежели 
ортоклаза, точно такимъ же образомъ заполняющаго тигель. 
Когда въ качеств посторонняго тфла былъ ВЗЯТЬ прокаленный глино- 
земъ, то уже при 14°/, известковаго шпата и 86%, прокаленнаго глинозема 
понижеше температуры распада, кальцита, достигло 855°. 
Уже при изслБдоваши термической кривой каолина (1. с.) я задумы- 
вался надъ вопросомъ о томъ, какое количество тепла, выдфляется при той 
рёзкой экзотермической реакции, которую обнаруживаеть каолинъ, нагрётый 
до 900° (1. с., стр. 781, рис. 2). Однако, рёшеше этого вопроса — опред$- 
леше выдфляющагося количества калорй — представлялось для меня с0- 
вершенно неосуществимымтъ. Работая теперь надъ разрушешемъ кальцита 
при нагрфванш, я обратить внимане на то, что въ этомъ посл5днемъ случаЪ 
какъ разъ при г’ — 900° протекаетъ эндотермическая реакшя, и я остано- 
вился на мысли опредёлить, при какихъ количественныхь соотношевшяхь 
кальцита и каолина эти дв$ противоположныя реакщи (экзо- и эндотермиче- 
ская) какъ бы уравнов$шиваются. 
На рис. 9 представлена, термическая кривая смфси, въ которой на одну 
часть кальцита приходится 3 части каолина. Экзотермическая каолиновая 
реакщя при 900° ничБмъ не проявляется на кривой. Ускореше повышеня 
температуры послБ 900° имфеть обычный характеръ (какъ если бы ВЪ 
испытуемомъ веществБ совсфмъ не содержалось каолина): посл всякой 
эндотермической реакщи печь является до извфстной степени перегрётой 
по отношешю къ испытуемому веществу, и потому по окончаши реакции, 
связанной съ поглощешемъ тепла, температура н$которое время повы- 
шается быстрфе. Это отчетливо видно на этомъ же рис. 9, гд имфется и 
